333 



består af vatten »öfveimiiUadt med .den sura ga« 

 zen; gazeu uppfängades och befanns icke inne- 

 hålla spår af fri tlusspatssyra,. emedan glaset 

 deraf icke corroderades. I det förra af dessa 

 försök aterstodo 62.25 dl jflusspatssyrad harjt, 

 och i det andra 62,20 d.''foljagtligen var vigteri 

 af bortgången flusspatssjrad kiseljord 37.74 ^iU 



37.75. ^ , "' 



/3) 100 d, af samma salt sönderdelades niedt 

 concentrerad svafvelsyra; syrans öfverskott af- 

 röktes och m.assan glödgades, h varefter erhöllos 

 82.933 d. svafvelsyrad Laryt. Dessa tal öfver- 

 ensstämma så nära, som det är möjligt att vän- 

 ta sig, med det vid natronet fundna förJiållan- 

 det, att nemligen, flusspatssyran hälfér 3 och ki- 

 seljorden 2 gånger basens syre, d. ;i. att före- 

 ningen består af 3 atomer flusspatssyrad baryt öcli 

 2 at. flusspatssyrad kiseljord. Då basen i dessa 

 slags salter innehåller 3 atomer syre, består 

 föreningen af en atom af dess fluat och 2, at. 

 flusspatssyrad kiseljord. 



100 d, Jlusspatssjradt kiselkali^ sönderde- 

 lade med svafvelsyra, gåfvo 78.85 d. svafvelsyrhdt 

 kali, svarande emot 42.634 d. kali; hvilket in- 

 stämmer med räkningen efter den ai,ifÖrde formeln. 

 100 d* Jlusspatssjrad kiselkalk gåfvo med 

 svafvelsyra 63.69 d. glödgad gips och lemnade 

 efter sträng glödgning i destillationsapparat 36,2 

 d.. flusspatssyrad kalk. Båda svara emot 26.4 

 d,. kalL Detta Öfverensstämmer, icke med räk- 

 ningen efter formeln, men kalksåltet gaf i de^ 

 stillation en betydlig portion flytande syra, och 

 måste .således innehålla kristall vatten. loö d. 

 deraf pulveriserades derföre ganska fint och blan- 

 dades mycket väl med 600 d. finrifven och nyss 

 glödgad blyoxid, samt betäcktes derefter med 



